522 
servaciones de alguna importancia que es útil consignar aquí. 
El procedimiento de estraccion del nikel de la ganga mineral 
que le contiene, se funda en la afinidad del arsénico para con 
este meta], y en la mayor ó menor facilidad con que se obtiene 
un arseniuro fusible, capaz en virtud de su peso específico de 
separarse de la escoria líquida. Este procedimiento exige por 
consiguiente notables cantidades de arsénico, cuyo uso es per- 
judicial para la salud de los obreros, al mismo tiempo que un 
foco peligroso para las habitaciones inmediatas á la fábrica; 
pero esta penosa operación es enteramente inútil, según he po- 
dido conocer por esperimentos practicados en gran escala. Por 
ejemplo, después de haber hecho tostar con cuidado 672 libras 
(30i k ,65) de un mineral de nikel común (arsenio-sulfuro de 
nikel), ios mezclé con la mitad de su peso de caliza, y traté el 
lodo en un cubilote con fuelle. Por una parte se produjo una 
escoria enteramente líquida, formada por la cal de la caliza, 
combinada con la sílice y el óxido de hierro del mineral, 
mientras que por otra el óxido de nikel reducido al estado 
metálico cayó al fondo del cubilote, del cual se pudo estraer 
con facilidad. Este tratamiento no ha dado lugar á ninguna 
pérdida apreciable de nikel; el producto obtenido contenia 88 
por 100 de metal puro, estando la diferencia representada por 
cobalto, hierro y un poco de azufre, sin vestigio alguno de ar- 
sénico. Este nikel, aunque en bruto, era mucho mas puro que 
el que se halla en el comercio; y en razón del poco coste que 
ocasiona el tratamiento, produciría aún en la venta una ganan- 
cia de 3 shillings la libra (8 fr ,30 el kilog.) 
Otra observación que tengo que hacer con respecto al tra- 
tamiento del nikel por la via húmeda, se funda en un hecho 
que hasta ahora me parece que ha pasado desapercibido. Su- 
pongo que tengamos en disolución una mezcla de sulfatos de 
nikel, de cobalto, de zinc, de manganeso, de hierro y de co- 
bre; se añadirá en caliente tanto sulfato de amoniaco como pue- 
da disolverse y se dejará en seguida enfriar: casi todo el nikel 
y el cobalto se precipitarán en forma de un polvo verde crista- 
lizado, y dejarán los demás metales en disolución. La esplica- 
cion de este fenómeno es muy sencilla: los sulfatos de nikel y 
cobalto tienen la propiedad de formar con el sulfato de amo- 
